b"\n_START_ARTICLE_\nAcque aggressive\n_START_PARAGRAPH_\nLe acque aggressive per i calcestruzzi armati sono acque che agendo sul manufatto cementizio indurito possono reagire con alcuni dei suoi componenti, aumentandone la porosit\xc3\xa0, causando fessurazioni ed innescando l'ossidazione delle armature, rendendo il manufatto pi\xc3\xb9 vulnerabile all'azione dell'ambiente e di conseguenza riducendone il grado di durabilit\xc3\xa0. Per tale motivo, per la produzione del calcestruzzo, devono essere impiegate solo acque potabili e di riciclo conformi alla UNI EN 1008.\n_START_SECTION_\nAcque dilavanti\n_START_PARAGRAPH_\nLe acque dilavanti sono acque molto pure, cio\xc3\xa8 con un basso contenuto salino o acque contenenti anidride carbonica aggressiva.\n_START_SECTION_\nAcque pure\n_START_PARAGRAPH_\nLe acque pure, possono essere di origine naturale o industriale, le prime sono tipiche per esempio dei bacini montani, che raccolgono le acque dei ghiacciai e che possono venire in contatto con opere di sbarramento in calcestruzzo armato._NEWLINE_Queste acque solubilizzano ed asportano (dilavamento) l'idrossido di calcio, che \xc3\xa8 leggermente solubile in acqua, presente nel calcestruzzo e proveniente dall'idratazione dei silicati di calcio del clinker di Portland; l'idrossido di calcio \xc3\xa8 dovuto principalmente alla presenza di silicato tricalcico dalla cui idratazione si produce la maggior quantit\xc3\xa0 di calce libera._NEWLINE_L'effetto dilavante diventa pi\xc3\xb9 marcato in caso di acqua in movimento poich\xc3\xa9 l'azione dissolvente si rinnova continuamente ed in teoria si pu\xc3\xb2 arrivare a sciogliere tutta la calce presente nel calcestruzzo._NEWLINE_L'idrossido di calcio costituisce il 20-25% in peso della pasta del cemento Portland e la sua rimozione lascia dietro di s\xc3\xa9 dei vuoti che provocano un aumento della permeabilit\xc3\xa0 del calcestruzzo, indebolendo cos\xc3\xac la struttura ed esponendola ad ulteriori attacchi da parte degli agenti aggressivi._NEWLINE_Inoltre l'asportazione della calce porta anche ad una riduzione della resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo; tale riduzione \xc3\xa8 dell'ordine del 1-2% per ogni 1% di idrossido di calcio dilavato\n_START_SECTION_\nRimedi\n_START_PARAGRAPH_\nIn tutti i casi in cui vi \xc3\xa8 il pericolo di dilavamento della calce si devono usare cementi a prestazioni particolari denominati cementi resistenti al dilavamento._NEWLINE_I cementi d'altoforno, pozzolanici e alcuni cementi Portland ferrici (a basso tenore di alite) che producono una minor quantit\xc3\xa0 di idrato di calcio solubilizzabile e pertanto sono meno aggrediti del Portland fanno parte dei cementi resistenti al dilavamento._NEWLINE_Inoltre \xc3\xa8 fondamentale che il calcestruzzo risulti il pi\xc3\xb9 compatto possibile al fine di renderlo impermeabile agli agenti aggressivi esterni._NEWLINE_A tal fine \xc3\xa8 necessario un idoneo studio del mix design nonch\xc3\xa9 un'accurata posa in opera, costipamento e stagionatura dei getti.\n_START_SECTION_\nRimedi\n_START_PARAGRAPH_\nIn caso di attacco solfatico, \xc3\xa8 preferibile utilizzare cementi resistenti ai solfati, i quali hanno un basso contenuto di alluminato tricalcico._NEWLINE_Se c'\xc3\xa8 il pericolo di formazione della thaumasite, tali cementi per\xc3\xb2 non sono idonei visto che in questo caso la reazione distruttiva avviene tra gesso e silicati idrati di calcio._NEWLINE_\xc3\x88 importante quindi in ogni caso intervenire sul mix design e sulle modalit\xc3\xa0 di posa in opera, costipamento e stagionatura del getto al fine di realizzare una struttura a matrice compatta e pertanto impermeabile all'ingresso di agenti esterni, oppure utilizzare delle protezione superficiali impermeabili.\n_START_SECTION_\nLimiti di solfati nell'acqua d'impasto\n_START_PARAGRAPH_\nPer quanto sopra riportato, per garantire la durabilit\xc3\xa0 del calcestruzzo, \xc3\xa8 necessario che lo ione solfato non venga introdotto nel conglomerato attraverso gli ingredienti della miscela._NEWLINE_Pertanto la norma UNI EN 1008 fissa il limite massimo del contenuto di solfati espresso come SO<inf>4\xc2\xb2\xe2\x81\xbb in 2000\xc2\xa0mg/l.\n_START_SECTION_\nRimedi\n_START_PARAGRAPH_\nPer l'esecuzione di opere in ambienti marini o comunque in ambienti in presenza di cloruri (classi di esposizione XS o XD) \xc3\xa8 preferibile utilizzare cementi di tipo III (cemento d'altoforno) e IV (cemento pozzolanico)."